Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 2 (2) (2020) 45 – 50

## Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia
Website: https://journal.ubb.ac.id/index.php/stannum doi: 10.33019/jstk.v2i2.1897

## Research paper
Synthesis and Characterization of Composite Fe 3 O 4 /Chitosan/Clay Bangka
Sintesis dan Karakterisasi Komposit Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin Bangka
Eva Julianti * , Verry Andre Fabiani, dan Ristika Oktavia Asriza
Department of Chemistry, Universitas of Bangka Belitung Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Bangka, Bangka Belitung, 33172
* Corresponding author: fa7ui28@gmail.com

## ABSTRACT
Synthesis  and  characterization  of  Fe 3 O 4 /chitosan/clay  Bangka  has  been  carried  out. Synthesis of composite was done with variations the composition of clay (0; 25; 50; 100 %) at the composition of Fe 3 O 4 95 mg of Fe 3 O 4 and 1 gr of chitosan. Characterization of composite  Fe 3 O 4 /chitosan/clay  have  been  analysed  with  XRD,  FTIR,  porosity  test,  the degree  of  development,  and  adsorption  efficiency  test  for  Cu 2+ ion.  The  results  of  the analysed  with  XRD  show  the  difractogram  of  clay  and  Fe 3 O 4 at 2θ=  8,92 o ,  29,57 o ,  and 45,61 o (clay);  26,90 o ,  and  35,64 o (Fe 3 O 4 ).  Results  of  the  analysed  with  ftir  show  the spectrum of the chitosan, clay, and Fe 3 O 4 at 3825, 3689, 2103, 1425 cm -1 (chitosan), 1028, 884,41 cm -1 (clay), 791,11 cm -1 (chitosan) and 696,95 cm -1 (Fe 3 O 4 ). The results of porosity test and the degree of development showed the high point are 1,547 and 754,63% without composition  of  clay.  The  adsorption  test  for  Cu 2+ ion  show  percentage  of  adsorption efficiency is 72,41% at composite of Fe 3 O 4 /chitosan with the clay added 1 gr. Keywords: Fe 3 O 4 , chitosan, clay, composite, adsorption

## PENDAHULUAN
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dikenal  sebagai  wilayah  maritim  dan kepulauan  di  wilayah  Sumatera  yang  luas wilayahnya  mencapai  81.582  km 2 ,  dengan 79,90%  (65.301  km 2 )  adalah  laut  (Dinas
Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung,  2015).  Pada  tahun  2017, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan  salah  satu  provinsi  dengan produksi rajungan sebesar 55,49 ton pertahun (Badan  Pusat  Statistik,  2018).  Tingginya produksi  rajungan  menyebabkan  timbulnya masalah  tersendiri  yaitu  limbah  cangkang rajungan  yang  dibuang  begitu  saja,  sehingga perlu  dioptimalkan  lebih  lanjut.  Kandungan
kitin  dan  kitosan  pada  cangkang  rajungan adalah  senyawa  biopolimer  kedua  terbanyak berada  di  alam  setelah  selulosa,  serta merupakan  biopolimer  dengan  kandungan unsur  nitrogen  (N)  terbanyak  di  alam. Kandungan  gugus  amina  dan  hidroksil  yang sangat  reaktif  menjadikan  kitosan  dapat digunakan  dalam  proses  adsorpsi  ion  logam berat (Hastuti, 2011). Dalam upaya peningkatan  stabilitas  kimia  dan  pengurangan kelarutan pada berbagai pH, terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan. Modifikasi gugus fungsional  amina dari  kitosan  terhadap  Fe 3 O 4 adalah  salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan. Dyansyah  (2015)  telah  melakukan  pemisahan kitosan  dari  cairan  limbah  zat  warna  dengan modifikasi  adsorben  menggunakan  material
magnetit.  Magnetit  (Fe 3 O 4 )  digunakan  untuk melapisi  kitosan  sebagai  anti  penggumpalan akibat  interaksi  dipol  magnet,  mencegah terjadinya  oksidasi,  meningkatkan  kapasitas adsorpsi  serta  menstabilkan  sisi  aktif permukaan (Anggasari dkk, 2013). Rendahnya stabilitas  mekanik  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan dapat  diatasi  dengan  melakukan  modifikasi pada permukaan komposit.
Material  alumina-silika  yang  berpotensi untuk  memodifikasi  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan yaitu  kaolin.  Kaolin  memiliki  beberapa kelebihan,  yakni  luas  permukaan  yang  besar, stabil  secara  kimia  dan  mekanik,  kapasitas tukar  kation  yang  tinggi  serta  memiliki  sifat mudah  mengembang.  Aplikasi  kaolin  salah satunya  adalah  sebagai  adsorben,  namun terdapat  permasalahan  dengan  pemisahan yang  terjadi  pada  proses  adsorpsi  dalam larutan  apabila  menggunakan  adsorben berfase  padat  seperti  kaolin.  Oleh  karena  itu, perlu untuk mengkompositkan bahan magnetik dan  kitosan  pada  kaolin  agar  diperoleh komposit magnetik/kitosan/kaolin yang memiliki  sifat  kemagnetan,  hal  tersebut dilakukan  sebagai  upaya  dalam  mengatasi permasalahan  tersebut.  Sehingga  dalam penelitian ini dilakukan sintesis dan karakterisasi  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin Bangka.

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  dilakukan  sintesis  dan karakterisasi  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin Bangka.
Bahan Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  kitosan,  Fe 3 O 4 komersial,  kaolin, parafin, Carboxy Methyl Cellulose (CMC) teknis, CH 2 O  37  %,  C 2 H 5 OH  96%,  CH 3 COOH  99%, NaOH, HCl 37%, CuSO 4 .5H 2 O dan Akuades.
Alat Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  batang  pengaduk,  stirrer  dan  hotplate, oven,  tanur,  dan  berbagai  alat  gelas, spektrometer  serapan  atom  (SSA), Fourier Transform  Infra  Red (FTIR),  serta X-Ray Diffractometer (XRD).
Sintesis Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin Berdasarkan  metode  penelitian  Ma et  al ., 2014  yang  telah  dimodifikasi  langkah-langkah yang  dilakukan  yaitu  menimbang  sekitar  1  gr
kitosan  dilarutkan  dalam  25  ml  larutan CH 3 COOH  1%  (v/v).  Kemudian  mengacu  pada Novi  dkk,  2016  dengan  modifikasi,  dilakukan penambahan Fe 3 O 4 pada massa optimum yaitu 95  mg,  serta  variasi  komposisi  kaolin  yaitu 0,25,  0,5,  dan  1  gr  didispersikan  ke  dalam larutan kitosan dengan pengadukan menggunakan magnetic  stirrer selama  5  jam. Pada dispersi ini, 5 ml parafin dan 0,5 ml CMC 1% ditambahkan dengan pengadukan mekanis pada suhu ruang. Setelah diaduk selama 5 jam, 5-6  ml  CH 2 O  37%  perlahan  ditambahkan  ke dalam  campuran  tersebut.  Campuran  diaduk sampai terbentuk endapan dan dicuci beberapa kali  dengan  C 2 H 5 OH  96%  dan  akuades.  Lalu ditanur  pada  suhu  500 o C  selama  1  jam  dan disimpan ditempat yang kering.

## Uji Adsorpsi
Perlakuan  ini  mengacu  kepada  penelitian (Yulianis et al ., 2017), dengan langkah pertama sediakan bahan baku yaitu serbuk CuSO 4 .5H 2 O, kemudian  ditimbang  50  mg  dan  larutkan kedalam  1000  ml  akuades  yang  telah ditambahkan  HNO 3 50  ml  serta  dipanaskan hingga  sedikit  berkurang  volume  sampel pelarutnya.  Selanjutnya  sampel  didinginkan dan ditampung dalam labu  ukur 1000 ml, lalu dihomogenkan.  Sehingga  diperoleh  larutan artifisial  CuSO 4 .5H 2 O  dengan  konsentrasi  50 ppm  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam pengujian adsorpsi. Proses adsorpsi menggunakan komposit Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin, ditimbang sebanyak 0,200gram untuk dicampurkan  dalam  sampel  100  ml,  lalu dihomogenkan dengan stirrer selama 30 menit. Setelah  itu,  diukur  menggunakan  alat atomic adsorption spectrophotometer (AAS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Kaolin  Terhadap  Komposit Fe 3 O 4 /Kitosan Pada sintesis komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin  terjadi  proses  sambung silang  dari  suatu  senyawa  penyambung  silang secara ionik atau kovalen dengan penggabungan  rantai  polimer  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  stabilitas  kitosan  dalam suasana  asam  (Kusumaningsih  dkk,  2012). Proses sintesis komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin dilakukan  dengan  penambahan  1  %  larutan asam  asetat  dalam  1  gr  kitosan.  Persamaan reaksi yang terjadi seperti berikut (Noralia dkk, 2013).
-NH 2 + CH 3 COOH ↔ - NH 3+ + CH 3 COO -
Penambahan larutan asam asetat bertujuan agar kitosan dapat tersuspensi bersama Fe 3 O 4 , untuk  meningkatkan  kelarutan  campuran reaksi kemudian diemulsikan dengan CMC dan parafin. Pada perlakuan ini, memungkinkan renggangnya  rantai  polimer  akibat  dari putusnya  beberapa  ikatan  hidrogen  antar molekul, sehingga
akan meningkatkan fleksibilitasnya untuk bereaksi dengan gugus - OH  dari  kaolin  dan  membuat  pori-pori  pada permukaan  kitosan  terbuka.  Oksida  magnetit dengan besarnya luas permukaan yang dimiliki dan  kemampuan  merespons  medan  magnet yang  baik  menjadikannya  dapat  berfungsi sebagai  pengikat  ion  logam  berat  dan memudahkan proses pemisahan adsorben dari larutan  (Zaharah  dkk,  2015;  Tanheitafino  dkk,
2016; Susilowati dkk, 2013). Selanjutnya perlakuan dengan penambahan larutan CMC yang bertujuan untuk mengoptimalkan terbentuknya endapan,
larutan  CMC  diemulsikan  dengan  parafin  dan ditambahkan  formaldehid  sebagai  agen crosslinker .  Modifikasi  Fe 3 O 4 /kitosan  dengan kaolin  dilakukan  pada  variasi  massa  kaolin 0,25;  0,5;  1  gram,  dengan  perlakuan  tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan  kaolin  terhadap  komposit Fe 3 O 4 /kitosan/Kaolin yang dihasilkan. Penambahan  Fe 3 O 4 95  mg berfungsi  untuk menstabilkan  sisi  aktif  permukaan  komposit, kemudian  ditambahkan  larutan  pengemulsi (CMC-parafin) yang mengakibatkan terbentuknya  dua  lapisan,  fase  atas  berupa minyak  dan  fase  bawah  berupa  pelarut  yang mengandung  endapan  kemudian  disaring  dan dicuci  dengan  etanol.  Pencucian  ini  dilakukan untuk  menghilangkan    sisa  pelarut  seperti asam  asetat.    Selanjutnya  ditanur  pada  suhu 500 o C  (titik  didih  parafin  cair  :  350-500 o C) selama  1  jam  dan  diperoleh  komposit  kering berwarna  coklat  kehitaman.  Hasil  sintesis komposit  Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin  menunjukkan adanya  kesesuaian  warna  komposit  dengan referensi dari hasil penelitian Ma et al ., 2014.
Adsorpsi Ion Logam Cu 2+ Berdasarkan  Gambar  1  yang  menunjukkan hasil  penentuan  efisiensi  adsorpsi  komposit dapat  disimpulkan  bahwa  adsorpsi  optimum terjadi
menggunakan
komposit
Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin pada penambahan Fe 3 O 4
sebanyak  95  mg  dan  kaolin  1  gr.  Kadar  ion logam  Cu 2+ sebelum  diadsorpsi  yaitu  sebesar 44,37 ppm,
Gambar 1 . Grafik Efisiensi Adsorpsi Ion Logam Cu 2+
Berdasarkan  Gambar  1  yang  menunjukkan hasil  penentuan  efisiensi  adsorpsi  komposit dapat  disimpulkan  bahwa  adsorpsi  optimum terjadi menggunakan komposit
Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin pada penambahan Fe 3 O 4 sebanyak  95  mg  dan  kaolin  1  gr.  Kadar  ion logam  Cu 2+ sebelum  diadsorpsi  yaitu  sebesar 44,37  ppm,  setelah  diadsorpsi  terjadi penurunan  dengan  kadar  ion  Cu 2+ yang dihasilkan  sebesar  12,24  ppm,  dengan  hasil yang  diperoleh  untuk  nilai  efisiensi  adsorpsi mencapai optimum pada 72,41%,
dibandingkan  dengan  nilai  efisiensi  adsorpsi terhadap  ion  logam  Cu 2+ menggunakan komposit  Fe 3 O 4 /Kitosan  pada  penambahan kaolin 0,25 dan 0,5 gr yaitu sebesar 61,53 dan 67%. Selain itu, jika dibandingkan dengan hasil penelitian  sebelumnya  Le et  al .,  2017  yang melakukan  preparasi  ikatan  silang  partikel magnetit kitosan untuk adsorpsi ion logam Cu 2+ dengan  efisiensi  adsorpsi  yang  diperoleh sebesar 51%.
Penambahan  kaolin  ke  dalam  komposit Fe 3 O 4 /kitosan  mengakibatkan  terbentuknya pori  yang  akan  mempermudah  dalam mengadsorpsi  ion  logam  berat.  Selain  itu, adanya gugus fungsi yang tinggi pada komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin  menjadikan  komposit memiliki  kemampuan  adsorpsi  yang  tinggi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
penambahan  kaolin  pada  sintesis  komposit
Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin  berpengaruh  terhadap kemampuan adsorpsinya (Saiful et al ., 2013).
Karakteristik Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin
Gambar 2. Spektrum FTIR
Puncak  serapan  pada  bilangan  gelombang 1028 dan 1425 cm -1 yang menunjukkan vibrasi tekuk  gugus  C-H  dan  vibrasi  ulur  gugus  C-O, serta vibrasi ulur gugus Si-O (Silverstein et al ., 2005).  Di  daerah  3825  cm -1 menegaskan terjadinya interaksi NH 2 dan O-H pada kitosan dengan  O-H  pada  kaolin  dan  Fe 3 O 4 yang menyebabkan  penurunan  intensitas  serapan dengan  adanya  pembentukan  ikatan  hidrogen yang baru antara Fe 3 O 4 /kitosan dan kaolin, hal ini  ditunjukkan  dengan  serapan  dari  Fe 3 O 4 , kitosan,  dan  kaolin  sebelum  dikompositkan yang muncul pada bilangan gelombang 870,59, 3436,  dan  3674  cm -1 ,  kemudian  mengalami pergeseran  setelah  berhasil  dikompositkan (Tanheitafino et  al .,  2016;  Indrawati  dan Cahyaningrum,  2013).  Serapan  lebar  vibrasi ulur  gugus  N-H  dari  komposit  hasil  sintesis pada  daerah  3689  cm -1 dan  3256  cm -1 dari kitosan.  Sementara  itu,  pada  bilangan gelombang  2138  cm -1 dari  kitosan  dan  2103 cm -1 dari  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin menunjukkan  adanya  gugus  NH  dari  garam amina  (NH 3+ )  yang  dapat  berinteraksi  dengan gugus lain dari kaolin dan Fe 3 O 4 (Silverstein et al .,  2005).  Pada  daerah  1403  cm -1 dari komposit mengindikasikan vibrasi tekuk gugus C-H yang diperkuat dengan munculnya serapan pada 1425 cm -1 .
Selain  itu,  pita  serapan  juga  muncul  pada bilangan gelombang 1028 cm -1 yang
menunjukkan  adanya  vibrasi  ulur  gugus  C-O yang dapat terjadi dari ikatan C-O-C  atau C-O- H.  Adanya  serapan  pada  884,41,  791,11,  dan 696,95  cm -1 menunjukkan  keberadaan  vibrasi
ulur  gugus  OH  deformasi,  terikat  ke  2Al 3- , vibrasi  tekuk  gugus  N-H  dari  amina  (NH 2 ), serta  ikatan  tetrahedral  Fe-O  dari  Fe 3 O 4 .  Hal tersebut menegaskan bahwa telah
terbentuknya  komposit  Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin Bangka.  Kitosan  yang  merupakan  polimer kationik  alami  memiliki  gugus  fungsi  amina (-NH 2 ).  Ketika  kitosan  dilarutkan  dalam suasana  asam,  kitosan  akan  terprotonasi.  Hal ini  menyebabkan  gugus  aminonya  berubah menjadi NH 3+ (Junisu et al ., 2017 dan Tanasale et  al .,  2012).  Dengan  gugus  aktif  NH 3+ dari kitosan  yang  bermuatan  positif  akan  bereaksi dengan anion dari  kaolin  dan  Fe-O  dari  Fe 3 O 4 , reaksi  yang  terjadi  seperti  yang  terlihat  pada Gambar 3.
Gambar 3 .  Ilustrasi Reaksi Komposit Fe 3 O 4 /Kitosan/Kaolin terhadap Logam Berat (Asriza dkk, 2019 dengan modifikasi). Pada  Gambar  3  dapat  dijelaskan  bahwa reaksi pembentukan
komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin  terjadi  melalui  ikatan hidrogen  antara  atom  oksigen  pada  Fe 3 O 4 dengan  gugus  amino  (-NH 2 )  pada  kitosan. Gugus  fungsi – NH 2 dan  -OH  merupakan  gugus aktif  yang  memiliki  kemampuan  mengadakan interaksi  dengan  ion  logam.  Kedua  gugus fungsi  tersebut  memiliki  elektron  bebas  yang bisa  didonorkan  kepada  ion  logam  untuk terjadinya  pembentukan  suatu  senyawa kompleks.  Adapun  penambahan  kaolin  pada komposit Fe 3 O 4 /kitosan akan membentuk pori- pori pada komposit.  Pori yang terbentuk pada komposit  terjadi  akibat  adanya  ikatan  silika dengan oksigen pada gugus – OH. Partikel Fe 3 O 4 kemudian  dikelilingi  oleh  ikatan  pada  kitosan
dan kaolin sehingga komposit
Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin
memiliki nilai elektronegatifitas  besar  yang  bersumber  dari muatan  negatif  pada  kaolin.  Hal  ini menyebabkan  terjadi  tarik  menarik  antara permukaan  adsorben  dengan  ion  logam  berat (Cu 2+ )  yang  bermuatan  positif  (Asriza  dkk, 2019;  Setyaningrum  dkk,  2014;  Hong  dkk, 2010; Rahmayani, 2017; Maylani dkk, 2016). Karakterisasi  menggunakan  XRD  bertujuan untuk mengetahui fasa dan struktur dari Fe 3 O 4 , kaolin  dan  komposit  yang  terbentuk,  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4 . Difraktogram XRD
Puncak-puncak  pola  difraksi  komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin dengan jelas ditunjukkan pada nilai 2θ yaitu 8,92 o , 26,90 o , 29,57 o , 35,64 o , dan  45,61 o dengan  nilai  FWHM  ( Full  Width  at Half Maximum ) masing-masing 0,0016, 0,0019, 0,0050,  0,0029,  0,0017. Menurut difraktogram Join  Communittee  on  Powder  Diffraction Standard (JCPDS)  Fe 3 O 4 standar  nomor  85- 1436  serta  JCPDS  kaolin  standar  nomor  03- 0052.  Berdasarkan  difraktogram  JCPDS,  hasil pengukuran XRD menunjukkan adanya kesesuaian pola  difraksi dengan referensi dari penelitian  sebelumnya  (Maylani et  al .,  2016) sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  fasa  yang terbentuk pada komposit Fe 3 O 4 /kitosan/kaolin adalah Fe 3 O 4 dan kaolin.

## KESIMPULAN
Karakteristik komposit Fe 3 O 4 /kitosan/ kaolin  dari  hasil  analisis  FTIR  menunjukkan adanya  pita  serapan  pada  daerah  3825,  3689, 2103,  1425  cm -1 ,  1028,  884,41  cm -1 ,  791,11
cm -1 , serta 696,95 cm -1 . Hasil XRD
menunjukkan  adanya  puncak  difraksi  Fe 3 O 4 dan  kaolin  pada 2θ=  8,92 o ,  29,57 o ,  dan  45,61 o (kaolin)  serta  26,90 o ,  dan  35,64 o (Fe 3 O 4 ).  Uji adsorpsi  terhadap  ion  Cu 2+ menunjukkan  nilai efisiensi  adsorpsi  sebesar  72,41  %  pada penambahan kaolin 1 gr.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada Dosen  Pembimbing,  dan  pihak  Laboratorium Analisis  atas  bantuan  penggunaan  alat  dan bahan, serta bantuan analisis.

## REFERENSI
Anggasari, N., Alauhdin, M., dan Prasetya, A. T., 2013,  Sintesis  dan  Karakterisasi Membran  Kitosan-Tripolifosfat  sebagai Alternatif Pengontrol Sistem Pelepasan Obat, Indo. J. Chem. Sci ., 2(3):190-193. Asriza,  R.O.,  Fabiani,  V.A.  2019.  Remediasi Logam  Seng  (Zn)  pada  Air  Bekas Tambang Timah Menggunakan Nanomagnetik Fe3O4/Kitosan Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus). Indonesian  Journal  of Chemical Science 8 (3) (2019). Badan  Pusat  Statistik,  2018,  Ekspor  Kepiting dan  Kerang-kerangan  Menurut  Negara Tujuan  Utama  2012-2015,  (online) www.bps.go.id/linkTabelStatis/View/id/
1020 , diakses 10 desember 2019. Cho, D.W., Jeon, B. H. dan Chon, C. M. (2012). A Novel Chitosan/Clay/Magnetite Composite  For  Adsorption  of  Cu  (II) and As (V). Chem. Eng. J. 200, 654. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi
Kepulauan  Bangka  Belitung.  2015. Statistik  Perikanan  Tangkap  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Bangka Belitung: Bidang Statistik DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hastuti, Budi., Masykur, Abu., dan Ifada, Farida.
2011.  Modifikasi  Kitosan  Melalui Proses  Swelling  Dan  Krosslinking
Menggunakan  Glutaraldehid  Sebagai Pengadsorpsi  Logam  Cr  (VI)  Pada Industri  Batik.  Jurnal  EKOSAINS.  Vol. III. No. 3.
Hong, S., Chang, Y., and Rhee, I. 2020. Chitosan- Coated  Ferrite  (Fe 3 O 4 )  Nano  particles As  A  T2  Contrast  Agent  For  Magnetic Resonance  Imaging. Journal  Of  The
Korean  Physical  Society ,  56  (3):  868- 873.
Indrawati,  D.  dan  S.  E.  Cahyaningrum.  2013. Pengaruh  Perbandingan  Komposisi Kitosan dan Silika Terhadap Karakterisasi  Adsorben  Kitosan-Silika Bead. UNESA Journal of Chemistry , 2 (1):
8-13.
Junisu,  B.A.,  Handayani,  E.,  Ismuyanto,  B., Saptati,  A.S.,  Hidayati,  N.  dan  Himma, N.F.  2017.  Pengaruh  Penambahan Kitosan  Terhadap  Efektivitas  Proses Koagulasi  Menggunakan  Besi  (III) Klorida  Heksahidrat. Jurnal  Rekayasa Bahan  Alam  dan  Energi  Berkelanjutan , Vol. 1, No. 2, 2017, PP 63-69. Kusumaningsih,  T.,  Handayani,  D.S.,  dan Lestari, Y. (2012). Pembuatan Mikrokapsul  Kitosan  Gel  Tersambung Silang  Etilen  Glikol  Diglisidil  Eter Sebagai  Adsorben  Warna  Procion  Red Mx8b. AL-CHEMY  Jurnal  Penelitian Kimia. 8(1) : 47-56.
Le,  V.T.,  Tran,  B.C.,  Tran,  T.K.N.,  Tran,  X.V.,
Nguyen,  D.D.,  Nguyen,  M.H.,  Dang, T.T.T., Nguyen, T.H., and Le, H.S., 2017.
Preparation  Of  Cross-linked  Magnetic Chitosan Particles From Steel Slag And Shrimp  Shells  For  Removal  Of  Heavy Metals. Environmental Technology Journal .http://dx.doi.org/10.1080/095 93330.2017.1337236. Ma W., Dai J., Dai X., & Yan Y. 2014. Preparation and Characterization of Chitosan/Clay/ Fe 3 O 4 Magnetic Microspheres and Their Application  for  The  Removal  of Ciprofloxacin. Journal  of  Adsorption Science  &  Technology.  Vol .  32,  No.  10,
2014, 776-777.
Maylani,  A.  S.,  Sulistyaningsih,  T.,  dan Kusumastuti,  E.  2016.  Preparasi Nanopartikel  Fe 3 O 4 (Magnetit)  Serta Aplikasinya  Sebagai  Adsorben  Ion Logam Kadmium. Indonesian Journal of Chemical Science. 5 (2) (2016).
Noralia, E. dan D.K. Maharani. 2013. Filtrasi Ion Logam Cr 6+ Dengan Membran Komposit Kitosan  Silika.  UNESA  Journal  of Chemistry, 2 (1): 24-28.
Novi,  Y.,  Zaharah,  T.A.,  dan  Destiarti,  L.  2016. Sintesis  dan  Karakterisasi  Membran Komposit  Kitosan-Kaolin.  Jurnal  Kimia Khatulistiwa.  Vol.  5  (4),  47-56.  ISSN.
2303-1077.
Rahmayani,  N.  2017.  Sintesis  Dan  Pencirian Partikel  Magnetik  Fe  Hasil  Reduksi
Natrium  Borohidrida  Dalam  Hidrogel Kitosan.  Skripsi  FMIPA  Kimia.  Institut Pertanian Bogor.
Sadiana,  I.M.,  Fatah,  A.H.,  dan  Karelius.  2017. Sintesis  Komposit  Lempung  Alam Magnetit  Sebagai  Adsorben  Zat  Warna Methylene  Blue . Jurnal  Sains  dan Terapan Kimia. Vol. 11, No. 2, 90-102. Saiful, Nurfitriana, Ramli, M., Maulana, I. 2013. Pengembangan  Membran  Magnesol Untuk  Pemurnian  Biodiesel. Jurnal Rekayasa Kimia Dan Lingkungan , Vol. 9, No. 3, Hlm. 118-125. Setyaningrum,  D.  2014.  Sintesis  Membran Kitosan-Silika  Abu  Sekam  Padi  Untuk Filtrasi  Ion  Cd 2+ dan  Cu 2+ ,  Skripsi.
Universitas Negeri Semarang.
Silverstein,  R.  M.,  F.X.  Webster,  and  D.  Kiemle, Spectrometric  Identification  of  organic compounds,  7  th  ed.,  John  Wiley,  New York, 2005.
Susilowati,  S.,  Triyono,  Nawangsi,  E.,  dan Widiyati, S. (2013). Pengaruh Zat Aditif THFA  Terhadap  Porositas  Dan  Luas Muka  Kernel  U 3 O 8 Hasil  Gelasi
Eksternal. Yogyakarta: Batan. Tanasale,  M.F.,  Killay,  A..,  Laratmase,  M.S. (2012).  Kitosan  Dari  Limbah  Kulit Kepiting Rajungan ( Portunus sanginolentus L. ) Sebagai Adsorben Zat Warna  Biru  Metilena. Jurnal  Natur Indonesia , 14 (2), 165-171. Tanheitafino, S., Zaharah, T. A., dan Destiarti, L., 2016, Modifikasi Kitosan dengan Kaolin dan  Aplikasinya  sebagai  Adsorben Timbal (II), J. Kimia Khatulistiwa , 5 (2), 33-42.
Yulianis,  Mahidin,  dan  Muhammad,  S.  2017.
Adsorpsi Ion Logam Tembaga Menggunakan  Nano  Zeolit  Alam  Yang Diaktivasi. Jurnal  Litbang  Industri Vol.
7, No. 1, 61-69.
Zahara,  T.  A.,  Shofiyani,  A.,  dan  Sayekti,  E., 2015,  Karakteristik Biomassa Chlorella sp  Terimobilisasi  pada  Kitosan  untuk Adsorpsi Kromium (III) dalam Larutan, Alchemy, Vol. 11 (1); 15-28.